2022年度 第4回 鋼材規格三者委員会

資料 3

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 JIS G 0203
規格名称 鉄鋼用語（製品及び品質）
3．主務大臣経済産業大臣4．制定・改正の内容等に関する事項（1）制定改正の必要性及び期待効果【必要性】
この規格は、主として圧延，鋳造又は鍛造された鋼の用途別製品及び品質に関する主な用語及び定義について規定している。最新の技術動向を考慮し、用語の追加、削除及び定義の見直しを行う。
【期待効果】
この改正によって、全ての規格使用者の理解共有化を図られることから、商取引の適正化、使用者の利便性向上などに寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
1) 用語の追加及び削除①鋼材JISで使用していな用語を削除する（下記11語）。
削除用語：有機被覆鋼板及び鋼帯（2205）、熱間圧延棒鋼（2502）、シェルモールド鋳鋼品（2603）、ターンめっき
鋼板及び鋼帯（3117）、ヘッダ用鋼管（3508）、ひれ付鋼管（3509）、リブ付鋼管（3510）、中空棒鋼（3517）、縦圧性（4122）、NO.3仕上げ（4223）、NO.4仕上げ（4242）（旧規格の番号）②鋼材JISで使用している製品及び品質に関する用語を追加する（下記11語）。
追加用語：みがき帯鋼（2110）、レーザ溶接鋼管（2308）、CT形鋼（2405）、熱間押出形鋼（2411）、溶融亜鉛－ア
ルミニウム－マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯（3113）、調質圧延（4136）、脱炭層深さ（4143）、焼入硬化層
深さ（4144）、浸炭硬化層深さ（4145）、研磨仕上げ（4223）、曲がり（4318）（改正案の番号）
2) 定義の見直し
最新の技術動向及び製品規格の適用況を考慮し、定義を見直す。
（3）制定・改正の主旨①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
幅広い関係者が活用する統一的な方法を定める規格⑤市場適合性を有している場合の内容⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行われていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便性の向上が図られる場合

G 0203：9999 三者-00-20221221

目

次
ページ

1

適用範囲························································································································· 12

引用規格························································································································· 1

3

分類 ······························································································································ 14

用語及び定義··················································································································· 24.1鋼の種類，溶鋼，粗鋼及び鋼片 ························································································ 24.2

鋼材（形状別・製造法別） ······························································································ 64.3鋼材（用途別） ············································································································ 13

4.4

材質及びその他の品質 ··································································································· 25（1）

G 0203：9999 三者-00-20221221

まえがき
この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般社団法人日本鉄鋼連盟（JISF）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS G 0203:2009 は改
正され，この規格に置き換えられた。
この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。

（2）

日本産業規格（案）JIS
G 0203：9999

鉄鋼用語（製品及び品質）
Glossary of terms used in iron and steel（Products and quality）

1

適用範囲

この規格は，主として圧延，鋳造又は鍛造された，主に鋼の用途別製品及び品質に関する用語及び定義について規定する。

2

引用規格
この規格には，引用規格はない。

3

分類
鉄鋼用語（製品及び品質）の分類は，次による。

a)

鋼の種類，溶鋼，粗鋼及び鋼片
1)

鋼の種類

2)

溶鋼，粗鋼及び鋼片b)

鋼材（形状別・製造法別）
1)

鋼材

2)

鋼板及び鋼帯3)

表面処理鋼板及び鋼帯

4)

鋼管

5)

形鋼・鋼矢板

6)

棒鋼・線材

7)

鋳鍛造品

c)

鋼材（用途別）
1)

一般加工用

2)

構造用・圧力容器用

3)

土木・建築用

4)

鉄道用

5)

鋼管（配管用・熱伝達用・構造用・特殊用途）

6)

線材・線材二次製品

2
G 0203：9999 三者-00-20221221

7)

機械構造用炭素鋼・合金鋼

8)

特殊用途鋼（ステンレス鋼・耐熱鋼・工具鋼・クラッド鋼）

9)

電気用材料

d)

材質及びその他の品質
1)

化学成分・材質2)

表面処理・表面仕上げ

3)

形状・寸法

4)

その他

4

用語及び定義この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。
注記

4.1
4.1.1

最右欄の対応英語は，参考である。また，鋼製品の対応英語では，“steel”の単語は，あえて省略している用語もある。

鋼の種類，溶鋼，粗鋼及び鋼片
鋼の種類

番号
1101

用語
純鉄

定義
炭素その他の不純物元素の含有率が，非常に低い鉄注釈 1

対応英語（参考）pure iron

不純物元素の限界についての明確な区分はないが，炭素含有率 0.02 %程度まで純鉄と称されている。

注釈 2

電解鉄，アームコ鉄，カーボニル鉄及び還元鉄は，純鉄として取り扱われている。

1102

電解鉄

鉄塩水溶液の電解によって得られる純鉄
注釈 1electrolytic iron

通常，含有される不純物元素は，炭素 0.005 %以下，けい素 0.005 %以下，マンガン 0.005 %以下，りん 0.004 %
以下，及び硫黄 0.005 %以下である。

1103

鋼

鉄を主成分として，一般に約 2 %以下の炭素及びその他の成分を含
むもの

steel

1104

炭素鋼

鉄と炭素との合金で炭素含有率が，通常 0.02 %～約 2 %の範囲の鋼

carbon steel

注釈 1

少量のけい素，マンガン，りん，硫黄などを含むのが普通である。便宜上，炭素含有量又は硬さ（強度も含まれる。）によって炭素鋼は，更に次のように分類される場合がある。
炭素含有量による分類：低炭素鋼，中炭素鋼，高炭素鋼
硬さによる分類：極軟鋼，軟鋼，硬鋼

3G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号
1105

合金鋼

定義

対応英語（参考）

鋼の性質を改善向上させるため，又は所定の性質をもたせるために合金元素を 1 種又は 2 種以上含有させた鋼注釈 1

alloy steel

合金元素の含有率の基準は，ISO 4948-1 と若干異なる
が，財務省貿易統計の分類では，いずれかの合金元素が次の数値以上の鋼をいう。
単位 %

合金元素

含有率

合金元素

Al

0.3

Mn

1.65

W

0.3

B

0.000 8

Mo

0.08

V

0.1

Cr

0.3

Ni

0.3

Zr

0.05

Co

0.3

Nb

0.06

0.1

Cu

0.4

Si

0.6

Pb

0.4

Ti

0.05

その他
（S，P，C，
N を除く）

注釈 2

含有率

合金元素

含有率

便宜上，合金元素含有率の多少によって，高合金鋼又は低合金鋼ということもある。

1106

超合金

鋼の耐食性及び／又は耐熱性を改善するため，合金元素を多量に添加し，鉄の含有率が，約 50 %以下となっている合金
注釈 1super alloy

ニッケルクロム鉄合金などがある（JIS G 4901，JIS G
4902，JIS G 4903 及び JIS G 4904 参照）。

1107

リムド鋼

鋼塊鋳造による鋼の分類であり，鋳型（インゴットケース）内でrimmed steel

溶鋼中の酸素と炭素とが作用して一酸化炭素を発生し，溶鋼が特有の沸騰かくはん（攪拌）運動（リミングアクションという。）をしながら凝固した鋼
注釈 1

脱酸剤としてフェロマンガン，少量のアルミニウムなどを加えて造った鋼。

注釈 2
1108

キャップド鋼

表層部は清浄であるが，表層以外には偏析がある。

鋼塊鋳造による鋼の分類であり，未脱酸の溶鋼を鋳型（インゴットケース）に注入後，間もなく脱酸剤を加えるか，又は鋳型にふたをし，リミングアクションを早めに強制的に終了させ，内部を静かに凝固させた鋼注釈 1

capped steel

前者をケミカルキャップド鋼，後者をメカニカルキャ
ップド鋼という。キャップド鋼は，表層部をリムド鋼のような清浄なものとするとともに，内部をセミキル
ド鋼のような偏析の少ない状態とし，かつ，気泡によって収縮孔を相殺しようとしたものである。

1109

セミキルド鋼

鋼塊鋳造による鋼の分類であり，脱酸剤としてフェロマンガン，フェロシリコン，アルミニウムなどを適量添加して，リムド鋼とキルド鋼の中間程度の脱酸を行い，凝固進行に伴って，若干の気泡を発生させ，凝固による収縮孔を少なくした鋼

semi-killed steel

4
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号
1110

キルド鋼

定義
フェロシリコン，アルミニウムなどで十分に脱酸を行った鋼
注釈 1

対応英語（参考）killed steel

鋼塊鋳造による場合は，鋳型（インゴットケース）内での凝固進行中に，一酸化炭素を発生せずに静かに凝固し，比較的均質で偏析が少なく気泡もない。しかし，上部中心に収縮孔ができ，歩留りはよくない。連続鋳造による鋼は，キルド鋼であり，鋼塊鋳造による鋼に比べ均質で歩留りもよい。

注釈 2

キルド鋼は，更に結晶粒度又は脱酸剤によって次のよ
うに分類される。
a) 結晶粒度による分類
粗粒キルド鋼：オーステナイト結晶粒度で粒度番号 5未満のキルド鋼をいう。
細粒キルド鋼：オーステナイト結晶粒度で粒度番号 5以上のキルド鋼をいう。
b) 脱酸剤による分類
シリコンキルド鋼
アルミ（ニウム）キルド鋼
シリコンアルミ（ニウム）キルド鋼

1111

リムド相当鋼

リムド鋼の代替として，連続鋳造において，弱脱酸して製造される
鋼
注釈 1

1112

主として，低炭素鋼線材に適用される。

鉄と炭素を主成分として，一般に約 2 %を超える炭素及びその他の成分を含むもの

鋳鉄

rimmed substitutesteel
cast iron

注記 脱酸(deoxidation)：けい素，マンガン，アルミニウムなどの元素を添加して溶鋼中に含まれている酸素を除去すること。鋼は，脱酸の程度によって，キルド鋼，セミキルド鋼，キャップド鋼，及びリムド鋼に分類される。

4.1.2

溶鋼，粗鋼及び鋼片

番号
1201

用語
溶鋼

定義
鋳造準備のできた液体状態の鋼
注釈 1

対応英語（参考）
liquid steel

溶鋼には，主に，鋳型（インゴットケース）ヘ注入す
るもの，連続鋳造するためのもの，及び鋳鋼品用のも
のがある。

1202

粗鋼

鋼塊（連続鋳造鋼片又は鋳片を含む。）及び鋳鋼の総称
注釈 1

1203

鋼塊

生産統計では，粗鋼は，次のように表される。
粗鋼＝圧延用鋼塊（インゴットケース及び連続鋳造によるもの）＋鍛鋼用鋼塊＋鋳鋼鋳込

溶鋼を鋳型（インゴットケース）に鋳込み凝固させたもの，又は連続鋳造された鋼片
注釈 1

通常は，熱間加工又は鍛造による後工程で，半製品又は製品に加工される。

注釈 2

crude steel

真空アーク又はエレクトロガススラグ法で再溶解され，鋳造された鋼塊を含む。

ingots5
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号
1204

鋼片

定義
鋼塊を圧延若しくは鍛造することによって，又は連続鋳造によって得られる長さ方向に一定の断面形状をもつ半製品
注釈 1

対応英語（参考）semi-finishedproducts

連続鋳造によって製造した鋳片を，圧延又は鍛造によって加工した半製品を含む。

注釈 2

一般には，次の工程で熱間圧延又は熱間鍛造を行って，仕上げ製品に加工することを意図したもの。断面の形状及び寸法によってスラブ，ブルーム，ビレット，
シートバーなどに分類される。

1205

スラブ

通常，厚さが 50 mm 以上で，幅の厚さに対する比率が 2 以上の板
状鋼片

1206

ブルーム

断面が，角形（正方形及び長方形）又は円形の一定サイズの鋼片

注釈 1

slabs

鋼板及び鋼帯の圧延素材として使用される。

注釈 1

長方形断面は，長辺が短辺の 2 倍以下である。

注釈 2

正方形ブルーム（square blooms），長方形ブルーム

blooms（rectangular blooms）及び円形ブルーム（round blooms）
があり，通常，一辺又は直径の寸法が 200 mm を超える鋼片である。
注釈 3

ISO 6929 では，一般に，正方形ブルームとして 1 辺が200 mm を超える鋼片，及び長方形ブルームとして 40000 mm2 を超える断面積をもち，幅の厚さに対する比率が 2 以下の鋼片と定義している。

1207

ビレット

断面が，角形（正方形及び長方形）又は円形の一定サイズの鋼片
注釈 1

長方形断面は，長辺が短辺の 2 倍以下である。

注釈 2

正 方 形 ビ レ ッ ト （ square billets ）， 長 方 形 ビ レ ッ トbillets（rectangular billets）及び円形ビレット（round billets）
があり，通常，一辺又は直径の寸法が 50 mm 以上で200 mm 以下の鋼片である。
注釈 3

ISO 6929 では，一般に，正方形ビレットとして 1 辺が50 mm 以上 200 mm 以下の鋼片，及び長方形ビレット
として断面積が 2 500 mm2 以上 40 000 mm2 以下の断面積をもち，幅の厚さに対する比率が 2 以下の鋼片と定義している。

1208

シートバー

断面が長方形で，通常，厚さが 50 mm 以下で，幅 250 mm 程度の短冊状の鋼片注釈 1

sheet bars

プルオーバ圧延機によって製造する鋼板の素材として使用される。

1209

形鋼用ブランク

特に，大断面の形鋼，シートパイルなどの製造に用い，目的の形状を得るためにあらかじめ成形された鋼片
注釈 1

鋼片の断面積は，一般に 2 500 mm2 を超える。粗形鋼
片（shaped blooms）又はビームブランク（beam blank）ともいう。

blanks for sections

6
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号
1210

1211

鋳込み

定義

鋳放し

注釈 1

注湯ともいう。

注釈 2

一般に，“湯”は，溶融状態の金属を意味する。

鋳込み品から湯口，押湯などを除去し，鋳仕上げを終わった鋳物
注釈 1

対応英語（参考）
castings as poured

鋳型に溶湯を注入する操作

castings unmachined

機械加工，熱処理を施す場合が多いので，その前の素材という見方から，この用語を使用している。

1212

4.2
4.2.1

鍛鋼打放し

鋼塊又は鋼片から，所要の形状に鍛造し，機械加工前の状態にあるもの鋼材（形状別・製造法別）
鋼材

番号

用語

定義

2001

鋼材

圧延，鍛造，引抜き，押出し，鋳造など各種の方法で所要の形状に加工された鋼の総称

2002

圧延鋼材

棒鋼，線材，形鋼，鋼板，鋼帯，平鋼などの形状に圧延加工した鋼
材

注釈 1

注釈 1
2003

再生鋼材

通常，製造業者にて更に熱間圧延されることがない。
rerolled steels

JIS G 3117 参照。

用語
鋼板

定義
平らに熱間圧延又は冷間圧延によって製造し，平板状に切断した鋼
材
注釈 1

2102

rolled steel products

鋼板及び鋼帯番号2101

対応英語（参考）steel products

鋼塊及び鋼片を含まない。

余剰となった鋼材又は端材の再圧延によって製造された鋼材
注釈 1

4.2.2

steel forgings
unmachined

厚鋼板

鋼帯からの切板も含む。ただし，平鋼は，含まない。

熱間圧延によって製造し，統計を目的とした分類では，厚さ 3.0 mm
以上の鋼板
注釈 1

対応英語（参考）steel plates,
steel sheets
steel plates

3.0 mm 以上 6.0 mm 未満のものを中板，6.0 mm 以上のものを厚板という場合もある。

2103

薄鋼板

熱間又は冷間圧延によって製造し，通常，厚さ 3.0 mm 未満の鋼板

2104

鋼帯

平らに熱間圧延又は冷間圧延によって製造し，コイル状に巻いた鋼材

steel strip in coil,steel sheet in coil,steel plate in coil2105

熱間圧延鋼板

熱間で圧延した鋼板

hot rolled steel
plates and strip in
cut length

注釈 1

注釈 1

薄板ともいう。

熱間圧延鋼帯からの切板及び熱加工制御（TMCP）を行った鋼板も含む。

2106

熱間圧延鋼帯

熱間で圧延した鋼帯
注釈 1

熱間圧延鋼帯には，熱加工制御（TMCP）を行った鋼帯
も含む。

2107

冷間圧延鋼板

冷間で圧延した鋼板
注釈 1

steel sheets

ISO 6929 では，冷間圧延で断面積を少なくとも 25 %減少した鋼板。

hot rolled steel
plates sheet andstrip in coilcold rolled steel
sheet and strip in
cut length

7
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号
2108

冷間圧延鋼帯定義
冷間で圧延した鋼帯
注釈 1

600 mm 以上の幅の鋼帯を冷間圧延広幅鋼帯及びそれからせん断された 600 mm 未満の幅の鋼帯を冷間圧延

対応英語（参考）
cold rolled steel
sheet and strip incoil

狭幅鋼帯という。
注釈 2

ISO 6929 では，冷間圧延で断面積を少なくとも 25 %減少した鋼帯。

2109

しま（縞）鋼板

圧延ロールの表面に刻み目を入れて鋼板の片面にすべり止めなどの模様を規則的に浮き出させた鋼板

2110

みがき帯鋼

600 mm 未満で冷間圧延した鋼帯及びそれからせん断された鋼板の総称

cold rolled steel strip

2111

みがき特殊帯鋼

機械構造用炭素鋼，機械構造用合金鋼，工具鋼，ばね鋼などを用いたみがき帯鋼cold rolled special
steel strip

2112

波板

主に，溶融めっき鋼板又は塗装溶融めっき鋼板に波状の成形を施した鋼板

corrugated steel
sheets4.2.3

表面処理鋼板及び鋼帯

注釈 1

番号
2201

床用鋼板ともいう。

用語
表面処理鋼板及び鋼帯

定義
表面に金属又は非金属を被覆した鋼板及び鋼帯
注釈 1checkered plates,
floor steel plates

被覆方法及び被覆材の種類によって溶融めっき，電気

対応英語（参考）surface treated steel
sheet and strip

めっき，塗装などに分けられる。
2202

溶融めっき鋼板
及び鋼帯

溶融した金属の中に浸して金属被覆した鋼板及び鋼帯

hot-dip coated steel
sheet and strip

2203

電気めっき鋼板及び鋼帯

電気化学的に析出（電着）する方法で金属被覆した鋼板及び鋼帯

electrolytic coatedsteel sheet and
strip

2204

塗装鋼板及び鋼帯

合成樹脂塗料を焼き付けて仕上げた鋼板及び鋼帯

prepainted steel
sheet and strip

4.2.4

鋼管

番号
2301

用語
鋼管

定義
継目無し，溶接又は鍛接によって，筒状に成形加工された鋼材
注釈 1

対応英語（参考）steel tubes

慣用として，英語用語は基本的には“steel tube”を使用し，ラインパイプなどの輸送用及び大径鋼管に限って“steel pipe”を用いる。

2302

継目無鋼管

鋼塊又は鋼片から熱間で圧延，押出し，若しくは押抜きによって製造されるか，又はせん孔後機械仕上げによって製造される継目のな
い鋼管
注釈 1

熱間で圧延，押出し又は押抜きによって製造されたま
まの継目無鋼管及び必要に応じて，熱処理，スケール除去などを施したものを熱間仕上げ継目無鋼管とい
う。

注釈 2

継目無鋼管を冷間引抜き又は冷間圧延したものを冷間仕上げ継目無鋼管という。

seamless steel tubes

8
G 0203：9999 三者-00-20221221
定義

対応英語（参考）

2303

溶接鋼管

用語

厚鋼板，薄鋼板又は鋼帯を成形し，突き合わせた端部を溶接した鋼
管

welded steel tubes

2304

電気抵抗溶接鋼管

鋼帯又は鋼板を筒状に成形した後，電気抵抗溶接法によって，継目部を溶接して製造され，管の長手方向に平行な 1 本の溶接線をも
つ鋼管

番号

注釈 1

溶接は，長手方向に平行とらせん状とがある。

注釈 1

電気抵抗溶接鋼管は，電縫鋼管ともいう。

注釈 2

電気抵抗溶接鋼管を熱間絞り圧延したもの及び熱間でelectric resistancewelded steel tubesの電気抵抗溶接法において製造されたものを熱間仕上
げ電気抵抗溶接鋼管といい，冷間引抜き又は冷間圧延したものを冷間仕上げ電気抵抗溶接鋼管という。
2305

サブマージアーク
溶接鋼管

鋼板又は鋼帯を筒状に成形した後，継目部をサブマージアーク溶接
法によって，溶接して製造された鋼管
注釈 1

submerged arc
welded steel tubes

管の長手方向に平行な溶接線をもつ場合をストレート
シーム溶接鋼管といい，らせん状の溶接線をもつ場合
をスパイラルシーム溶接鋼管という。

注釈 2

ストレートシーム溶接鋼管は，その製管方法によって，次のようにもいう。
－UO 鋼管又は UOE 鋼管－プレスベンド(PB)鋼管－ロールベンド(RB)鋼管

注釈 3

スパイラルシーム溶接鋼管は，スパイラル鋼管ともい
う。

2306

自動アーク溶接
鋼管

溶接ワイヤの自動送りが可能で，連続的に溶接が進行する装置によって，溶接して製造された鋼管
注釈 1

automatic arc
welded steel tubes

普通鋼の場合は，サブマージアーク溶接法が一般的であり，ステンレス鋼管の場合は，TIG 溶接法，プラズ
マアーク溶接法又は MIG 溶接法がある。

2307

鍛接鋼管

鋼帯を加熱し，円筒状に成形した後，加熱圧接法によって，継目部を圧着して製造され，管の長手方向に平行な 1 本のストレートシームをもつ鋼管

butt-welded steel
tubes

2308

レーザ溶接鋼管

鋼帯又は鋼板を筒状に成形した後，レーザ溶接法によって，継目部を溶接して製造され，管の長手方向に平行な 1 本の溶接線をもつ
鋼管

laser welded steel
tubes

4.2.5

形鋼・鋼矢板

番号
2401

用語
条鋼

定義
形鋼，鋼矢板，平鋼，棒鋼などの形状に成形加工した鋼材
注釈 1

対応英語（参考）long products

一般に，箱形のカリバー圧延機又はユニバーサル圧延機で熱間にて圧延する。

2402

形鋼

山形，溝形，I 形，H 形などの断面形状に成形加工した鋼材
注釈 1

2403

熱間圧延形鋼ISO 6929 では，山形を L 形，溝形を U 形という。

熱間で圧延した形鋼
注釈 1

sections

熱加工制御（TMCP）を行った形鋼も含む。

hot rolled sections

9
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号
2404

H 形鋼

定義
H の字に似た断面をもった形鋼
注釈 1

JIS G 3192 参照。

注釈 2

通常，ユニバーサル圧延機によって製造し，平行する対応英語（参考）
H sections

各々の二辺が等厚であり，辺の内面の傾斜はない。
注釈 3

H 形鋼には，外法（そとのり）一定 H 形鋼を含む。外法一定 H 形鋼とは，フランジの厚さによらず，高さが一定の H 形鋼である。

注釈 4

高さと辺との関係によって細幅（beam），中幅（beam）
及び広幅（column）に区分される場合がある。

注釈 5

ISO 6929 では，フランジの幅が呼び高さの 0.66 倍を超えるか，又は 300 mm 以上のものとし，フランジの幅 が 呼 び 高 さ の 0.8 倍 を 超 え る も の を ，“ コ ラ ム（column）”ともいう。

2405

2406

CT 形鋼

I 形鋼

H 形鋼のウェブを切断して分割した形鋼
注釈 1

JIS G 3192 参照。

注釈 2

CT 形鋼には，外法一定 CT 形鋼を含む。

I の字に似た断面をもった形鋼
注釈 1

JIS G 3192 参照。

注釈 2

ISO 6929 では，I 形鋼と H 形鋼の更なる区分として，

Cut T sections

I sections

フランジの幅が呼び高さの 0.66 倍以下で，かつ，300
mm 未満のものを I 形鋼としている。
2407

T 形鋼

T の字に似た断面をもった形鋼
注釈 1

2408

溝形鋼

2409

山形鋼

JIS G 3192 参照。

U の字に似た断面をもった形鋼
注釈 1

U sections

JIS G 3192 参照。

L の字に似た断面をもった形鋼
注釈 1

T sections

angles二辺の長さ及び厚さが各々等しいか又は異なるかによって等辺山形鋼，不等辺山形鋼，又は不等辺不等厚山形鋼という（JIS G 3192 参照）。

2410

2411

球平形鋼

熱間押出し形鋼

平鋼の幅方向の一方の縁に，全長にわたって片側に突き出た突起が付いている形鋼
注釈 1

JIS G 3192 参照。

注釈 2

ISO 6929 では，幅は一般的に 430 mm 未満である。

熱間押出しによって製造する形鋼
注釈 1

熱間押出しとは，加熱した鋼片を金型（ダイス）を通して成形する製造方法である。

bulb flats

hot extruded
sections

10
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号
2412

軽量形鋼

定義
鋼板又は鋼帯から冷間成形法によって製造する形鋼
注釈 1

JIS G 3350 参照。

注釈 2

通常，冷間成形には，ロール成形又はプレスベンダー

対応英語（参考）light gauge sections

加工を用いる。
注釈 3

断面形状として，溝形，Z 形，山形，リップ溝形など
がある。

注釈 4

表面処理鋼板及び鋼帯を用いる場合がある。

注釈 5

H 形の場合は，鋼帯から連続的に溶接して成形され，溶接軽量 H 形鋼と呼ばれている（JIS G 3353 参照）。

注釈 6

通常，簡易鋼矢板（軽量鋼矢板ともいう。）は，軽量形鋼に含めない。

2413

鋼矢板

両縁に水密性の継手をもち，水，土壌などの仕切り壁を構成するために用いる形鋼
注釈 1

sheet piling

断面の形状によって，U 形，Z 形，直線形，H 形，ハット形などの種類がある（JIS A 5523 及び JIS A 5528など参照）。

注釈 2

熱間圧延による鋼矢板のほか，鋼管に継手部材をつけた鋼管矢板，鋼板を冷間加工した簡易鋼矢板などもあ
る。

注釈 2
2414

注釈 1

4.2.6

sections for collieryarches

通常，坑道の断面に合わせてアーチ形に曲げて用いる。

棒鋼・線材

番号
2501

ISO 6929 では，ほかに組立矢板及び箱形矢板がある。

I の字又は Ω の字に似た断面をもち，坑道の支保に用いるため土圧の偏荷重に耐えるよう厚肉になっている形鋼

坑枠鋼

用語
棒鋼

定義
主として，熱間圧延又は熱間鍛造で製造された，棒状の鋼材
注釈 1

対応英語（参考）bars

断面の形状によって，丸鋼，角鋼及び六角鋼がある。
なお，広義には，平鋼，八角鋼，異形棒鋼などを含む場合がある。

注釈 2

用途によって，熱間押出し，冷間加工などで製造されたものを含む場合がある。

注釈 3
2502

バーインコイル

棒鋼には，バーインコイルを含む。

長尺のままコイル状に巻いた棒鋼
注釈 1

バーインコイルは，一般に，棒鋼用途であり，線材とは材質及び用途が異なるが，外観上は，線材と区別できないため，線材と呼ぶ場合がある。また，線材と同じ圧延ラインで製造するため，統計分類上は，線材として扱われる。なお，狭義には，バーインコイルは，普通鋼の場合だけを指し，特殊鋼の場合は，線材と呼び，区分することがある。

注釈 2

径は，一般に，5 mm 以上，50 mm 以下である。

bar in coil

11
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号

定義

2503

丸鋼

断面が円形の棒鋼

2504

角鋼

断面が正方形の棒鋼

注釈 1

2505

平鋼

径は，一般に，8 mm 以上である。

注釈 1

断面の角に丸みをつけたものも含む。

注釈 2

対辺距離は，一般に，8 mm 以上である。

棒状に圧延又は鍛造した鋼で，断面が長手方向に連続した同一の長方形をしており，断面の四つの面とも圧延又は鍛造した面をもつ板
状の鋼材
注釈 1

対応英語（参考）round bars
square bars

flat bars，wide flat

厚さは，一般に，5 mm 以上，幅は，2 000 mm を超え
ない。

注釈 2

平角ともいう。

注釈 3

ばね鋼では，相対する短辺が両方とも円弧状のものを，
丸こば平鋼という。

注釈 4

特に，熱間圧延した平鋼を熱間圧延平鋼，冷間圧延した平鋼を冷間圧延平鋼という。

2506

異形平鋼

相対する長辺及び／又は短辺が平行でない平鋼，並びに長辺にリブ，溝などを付与した平鋼
注釈 1

相対する短辺が両方とも円弧状のものを丸こば平鋼とdeformed steel flats,
round edged steel
flats

いう。
2507

六角鋼

断面が六角形の棒鋼
注釈 1

2508

八角鋼

2509

異形棒鋼

対辺距離は，一般に，14 mm 以上である。

棒状に圧延又は鍛造した鋼で，断面が八角形の鋼材
注釈 1

octagon bars

対辺距離は，一般に，14 mm 以上である。

棒状に圧延した鋼で，表面に，はざ間模様，突起などをもつ鋼材
注釈 1

hexagon bars

deformed bars

一般に，断面が円形又は角の丸い正方形であり，4 mm
以上の径又は対辺距離をもつ。ISO 6929 では，径又は対辺距離が，少なくとも，5 mm と定義している。

注釈 2

表面の凹凸は，コンクリートとの付着力を増すためのものであり，鋼材円周表面に，ふしなどの突起をつけたもの，及び冷間ねじり加工で，らせん状に加工したものがある。軸線方向の突起をリブ，軸線方向以外の突起を節という。

2510

みがき棒鋼

鋼材を冷間引抜き，研削，切削，冷間圧延又はこれらの組合せによって仕上げ，表面品質及び寸法精度を向上させたもの
注釈 1

断面の形状によって，丸（材），角（材），六角（材），平（材）などがある。

cold finished steel
bars

12
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号
2511

線材

定義
棒状に圧延し，コイル状に巻いた鋼材で，後続の加工を意図したもの
注釈 1

対応英語（参考）rod,
wire rod

断面が円，だ（楕）円，正方形，長方形，六角形，八角形，半円形などのものがある。

注釈 2

一般に，呼称径が 5 mm 以上で，平滑な表面をもつ。

注釈 3

線材は，伸線加工を行って線（wire）にするもとの鋼材であり，線と区別するために，ワイヤーロッド（wirerod）ともいう。

注釈 4

線材と同じ工程で製造される棒鋼用途のバーインコイ
ルを製造工程で棒鋼と区別するために線材と呼ぶ場合があり，統計上も線材として扱われている。

2512

線

線材を，主として，伸線など冷間加工し，コイル状に巻いたもの
注釈 1

wires

断面は，一般に，円形であるが，だ（楕）円，正方形，
長方形，六角形，八角形，その他の形状（ただし，鋼帯以外）もある。一般に，全長にわたって一定の断面をもち，断面寸法が長さに比べて非常に小さい。

4.2.7

鋳鍛造品

番号
2601

用語
鋳鋼品

定義
鋼を鋳型に鋳込んで所要形状の製品としたもの
注釈 1

対応英語（参考）steel castings

鋳型としては，砂型，金型，耐火粘土製のもの，黒鉛製のものなどがある。

2602

遠心鋳造品

遠心鋳造法によって製造した鋳物
注釈 1

回転の軸方向によって縦型と水平型があり，鋳型としcentrifugal steel
castingsては金型及び砂型がある。
2603

精密鋳造品

インベストメント法（ロストワックス法），ショープロセスなどの精密鋳造法によって製造した鋳物
注釈 1

precision steel
castings

一般に，砂型鋳造品より，鋳肌の粗さ及び寸法精度が優れている。

2604

鍛鋼品

適切な鍛錬成形比を与えるように鋼塊又は鋼片を鍛錬成形し，通常，所定の機械的性質を与えるために熱処理を施したもの

steel forgings

2605

自由鍛造品

特別な金型を使用せず，上下金敷だけで火造りによって製造した鍛造品

open die forgings

注釈 1

一般に火造品ともいう。自由鍛造にはハンマ又はプレスを使用する。

2606

型鍛造品，型打鍛造品

製品に要求される形状及び体積を決定する金型を使って，適切な温度で圧力を加えて鋼を成形して得た鍛造品

drop forgings(closed die
forgings)

2607

中空鍛造品
，中打鍛造品

鋼塊から心金を用いてせん孔若しくは押し抜きした素材又は中空鋼塊を用いて中空鍛錬又は穴ひろげ鍛錬によって中空の形状に鍛錬成形した鍛造品

hollow forgings

2608

熱間鍛造品

再結晶温度以上の適切な温度で鍛錬成形した鍛造品

hot forgings

2609

温間鍛造品

通常，400 ℃以上で再結晶温度付近までの適切な温度で鍛錬成形した鍛造品

warm forgings

2610

冷間鍛造品

冷間で鍛錬成形した鍛造品

cold forgings

13
G 0203：9999 三者-00-20221221

4.3

鋼材（用途別）

4.3.1

一般加工用

番号

用語

3101

絞り用鋼板

自動車部品，電気機械部品，車両部材，建築部材などに用いる冷間成形性を重視して製造した薄鋼板

定義

steel sheets fordrawing3102

深絞り用鋼板

自動車部品，電気機械部品などに用いる冷間での良好な深絞り加工性及び絞り加工後の表面の肌荒れ防止を重視して製造した薄鋼
板

steel sheets for deep
drawing3103

非時効性
深絞り用鋼板

通常，アルミ（ニウム）キルド処理などによって，6 か月程度の非時効性を保証した冷間圧延深絞り用鋼板

non-ageing steel
sheets for deep
drawing3104

非時効性
超深絞り用鋼板

通常，IF 鋼によって製造し，6 か月程度の非時効性を保証した冷間
圧延超深絞り用鋼板

non-ageing steel
sheets for extra
deep drawing

3105

IF 鋼

固溶する炭素及び窒素が極力少なくなる方法で製造した鋼interstitial freesteels

注釈 1
3106

熱間圧延
高張力鋼板

比較的良好な加工性を維持しつつ，引張強さを高めた熱間圧延鋼
板
注釈 1

3107

冷間圧延
高張力鋼板

通常，超深絞り用に用いる。

通常，引張強さ 490 N/mm2 以上のものをいう。

比較的良好な加工性を維持しつつ，引張強さを高めた冷間圧延鋼
板
注釈 1

通常，引張強さ 340 N/mm2 以上のものをいう。

注釈 2

降伏点を低くしたもの，加工ひずみ付与後の塗装焼付

対応英語（参考）

hot-rolled hightensile strength
steel sheets
cold-reduced hightensile strength
steel sheets

温度で硬化するものもある。
3108

溶融亜鉛めっき
鋼板及び鋼帯

建材用，家電用，自動車用などの防せい（錆）性を高めるため，溶融亜鉛めっきを行った鋼板及び鋼帯
注釈 1

亜鉛鉄板ともいう。

hot-dip zinc-coatedsteel sheet and
strip

3109

電気亜鉛めっき
鋼板及び鋼帯

家電製品用などの防せい（錆）性を高めるため，両面又は片面に電気亜鉛めっきを行った鋼板及び鋼帯

3110

塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

主に建材用として，溶融亜鉛めっき鋼板の両面又は片面に耐食性・ prepainted hot-dip
耐候性のある合成樹脂塗料を塗装し，焼き付けた鋼板及び鋼帯
zinc-coated steel
sheet and strip
注釈 1
着色亜鉛鉄板ともいう。

3111

溶融アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯

建材用などの防せい（錆）性を高めるため，溶融アルミニウム－亜鉛合金めっきを行った鋼板及び鋼帯
注釈 1

約 5 %アルミニウムと亜鉛との合金めっきを行ったもの及び約 55 %アルミニウムと亜鉛との合金めっきを

electrolytic zinccoated steel sheet
and strip

hot-dip aluminiumzinc alloy-coatedsteel sheet andstrip

行ったものがある。
3112

塗装溶融アルミニ
ウム－亜鉛合金
めっき鋼板及び
鋼帯

建材用などの防せい（錆）性を高めるため，溶融アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板の両面又は片面に耐食性・耐候性のある合成樹
脂塗料を塗装し，焼き付けた鋼板及び鋼帯

prepainted hot-dip
aluminium-zincalloy-coated steel
sheet and strip

3113

溶融亜鉛－アルミニウム－マグネ
シウム合金めっき鋼板及び鋼帯

建材用，家電用，自動車用などの防せい（錆）性を高めるため，溶
融亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっきを行った鋼板及び鋼帯

hot-dip zincaluminiummagnesium alloycoated steel sheet
and strip

14
G 0203：9999 三者-00-20221221
番号

用語

定義

対応英語（参考）3114

溶融アルミニウム
めっき鋼板及び
鋼帯

耐熱性及び耐候性を高めるため，溶融アルミニウムめっきを行った鋼板及び鋼帯

hot-dip aluminiumcoated steel sheet
and strip

3115

ぶりき原板

ぶりき及びティンフリースチールに使用される，めっき前の冷間圧延低炭素鋼板及び鋼帯

blackplate

3116

ぶりき

食缶用，飲料缶用などに用いるときの耐食性を高めるため，ぶりき
原板の両面にすずめっきを施した鋼板及び鋼帯

注釈 1

注釈 1
3117

ティンフリー
スチール

JIS G 3303 参照。

JIS G 3303 参照。

食缶用，飲料缶用などに用いるときの耐食性を高めるため，ぶりき
原板の両面に電解クロム酸処理を施して，金属クロム層被膜の上にクロム水和酸化物層被膜を形成した鋼板及び鋼帯
注釈 1

tinplate

chromium coated tin
free steel

JIS G 3315 参照。

3118

塩化ビニル鋼板
及び鋼帯

建材用，家電用などの意匠性及び防せい（錆）性を高めるため，両面又は片面にポリ塩化ビニルを主体とする被覆物を積層又は塗装した鋼板及び鋼帯

steel sheet and strip
prepainted orlaminated with
polyvinyl
chloride3119

ほうろう用鋼板及び鋼帯

ほうろうがけに適するように製造した鋼板及び鋼帯

cold rolled carbon
steel sheets for
vitreous
enameling

デッキプレート

鋼板又は鋼帯から冷間成形法によって，波板状に成形した鋼材

3120

注釈 1

注釈 1

通常，脱炭鋼板が用いられる（JIS G 3303 参照）。

steel decks

断面形状は，上フランジ，下フランジ及びウェブで構成され，建築，土木，車両，及びその他の構造物に用
いる。

注釈 2

4.3.2

JIS G 3352 参照。

構造用・圧力容器用

番号

用語

3201

構造用鋼材

定義

対応英語（参考）

建築，橋，船舶，車両，及びその他の構造物用として強度及び必要に応じて溶接性を重視して製造された鋼材

steels for structure

注釈 1

機械構造用鋼材については“機械構造用炭素鋼鋼材”，“機械構造用合金鋼鋼材”を参照。

3202

耐候性圧延鋼材

自然環境の大気中において，通常の炭素鋼に比べてちみつ（緻密） rolled steels with
なさび（錆）を形成しやすく腐食に耐える圧延鋼材
improved
atmosphericcorrosion
resistance3203

ボイラ用鋼材

ボイラ及び圧力容器用として高温強度及び溶接性を重視して製造
された鋼材
注釈 1

3204

圧力容器用鋼材

通常，ボイラ及び圧力容器の主要部分に使用される。

圧力容器及び高圧設備用として，強度，溶接性及び主として常温でのじん（靭）性を重視して製造された鋼材
注釈 1

steels for boilers

通常，圧力容器の主要部分に使用される。

steels for pressure
vessels

15
G 0203：9999 三者-00-20221221
番号

用語

3205

低温用鋼材

定義
低温下で使用される容器設備及び構造用として，低温じん性及び溶接性を重視して製造された鋼材
注釈 1

使用温度によって炭素鋼，低合金鋼，2.5 %Ni 鋼，

対応英語（参考）steels for low
temperatureservice

3.5 %Ni 鋼，7 %Ni 鋼，9 %Ni 鋼，オーステナイト系ス
テンレス鋼などがある。
3206

高張力鋼

建築，橋，船舶，車両，自動車その他の構造物用及び圧力容器用として，通常，引張強さ 490 N/mm2 以上で溶接性，切欠きじん性及び加工性も重視して製造された鋼材
注釈 1

high tensile strength
steels

冷延鋼板では引張強さ 340 N/mm2 以上を高張力鋼とい
う。

3207

調質高張力鋼

焼入焼戻しを行うことによって高張力鋼としての性質を与えた鋼
材

quenched andtempered hightensile strength
steels3208

非調質高張力鋼

圧延のまま又は焼入焼戻し以外の熱処理の状態で高張力鋼としての性質を与えた鋼材－

注釈 1

制御圧延又は熱加工制御（TMCP）の状態も含む。

注釈 2

圧延のまま，制御圧延，熱加工制御及び焼入焼戻しの用語定義は，JIS G 0201 参照。

3209

熱加工制御
（TMCP）鋼

4.3.3

土木・建築用

番号

用語

3301

H 形鋼ぐい

制御圧延を基本に，その後空冷又は強制的な制御冷却を行う熱加工制御法によって製造された鋼材

steels manufacturedby thermomechanicalcontrol process

定義

対応英語（参考）

土木・建築などの構造物の基礎くいに使用する H 形鋼
注釈 1

3302

鋼管ぐい

3303

鋼管矢板

3304

鉄筋コンクリート
用棒鋼

3305

PC 鋼棒

細径異形 PC 鋼棒

steel pipe piles

JIS A 5525 参照。

管の外面長手に継手部を設け，連続して壁状に打設し，土留め，締切り，構造物の基礎などに用いる溶接鋼管
注釈 1 JIS A 5530 参照。
コンクリート補強用として強度及び必要に応じて，溶接性及び圧接性を重視して製造された棒鋼

steel pipe sheet piles

steel bars forconcretereinforcement

注釈 1
丸鋼，異形棒鋼の 2 種類がある。
熱間圧延したキルド鋼を用いホットストレッチング，冷間引抜き， steel bars for
熱処理のいずれかの方法又はこれらの組合せによって仕上げられ
prestressed
た鋼棒
concrete
注釈 1

3306

JIS A 5526 参照。

土木・建築などの構造物の基礎，地すべり抑止などに用いる溶接鋼
管
注釈 1

steel H piles

プレストレストコンクリートに用いられ，断面の形状

は，円形及び異形である。
熱間圧延したキルド鋼を用い，焼入焼戻しによって仕上げられた
細径の鋼棒
注釈 1

プレストレストコンクリートに用いられ，断面の形状
は，異形である。

small size-deformed
steel bars forprestressed
concrete

16
G 0203：9999 三者-00-20221221

4.3.4

鉄道用

番号
3401

用語
レール

定義
車輪を直接支持，誘導する部材
注釈 1

3402

普通レール

3403

軽レール

圧延輪心

JIS E 1101 参照。

1 m 当たりの質量が 30 kg 未満のレール
注釈 1

3404

JIS E 1001 参照。

1 m 当たりの質量が 30 kg 以上のレール
注釈 1

flat bottom railway
raillight rail

JIS E 1103:1993 参照。

鍛造と圧延とによって製造される鉄道車両用車輪の中心部
注釈 1

対応英語（参考）railrolled wheel centre

リムとボスとを円板で結ぶ形のもので，ボスの部分には車軸をはめこみ固定され，リムの外周にはタイヤが焼ばめされる。

3405

一体圧延車輪

タイヤと輪心とを一体で構成し，圧延によって製造した車輪

3406

鋳鋼車輪

鋳鋼によって製造される鉄道車両用の輪心とタイヤとを一体にし
た形の車輪

3407

鋳鋼輪心

鋳鋼によって製造される鉄道車両用車輪の輪心

4.3.5

鋼管（配管用・熱伝達用・構造用・特殊用途）

注釈 1

注釈 1

solid rolled wheel

JIS E 4001 参照。
solid cast wheel

一体鋳鋼車輪ともいう。
cast wheel centre

17
G 0203：9999 三者-00-20221221
番号

用語

3501

配管用鋼管

気体，液体などの輸送用の配管に用いる鋼管

定義

steel tube for piping,steel pipes

3502

ラインパイプ

油田，製油所，港，消費地などの間をパイプラインで直結し，天然
ガス，高圧都市ガス，石油，石油製品などを輸送するのに用いる鋼
管

line pipe

3503

塗覆装鋼管

外面に長寿命形プラスチック被覆，内面にエポキシ樹脂塗料などを施した鋼管coated steel pipes

3504

ポリエチレン被覆
鋼管

ガス，油，水などの輸送に用いるもので，主に埋設用の外面にポリエチレンを被覆した鋼管

polyethylene coatedsteel pipes

3505

黒管

亜鉛めっきを行っていない炭素鋼鋼管
注釈 1

対応英語（参考）－

蒸気，水，油，ガス，空気などの配管に用いる炭素鋼
管の区分で主に用いられる（JIS G 3452 など参照）。

3506

白管

亜鉛めっきを行った炭素鋼鋼管
注釈 1－

蒸気，水，油，ガス，空気などの配管に用いる炭素鋼
管の区分で主に用いられる（JIS G 3452 など参照）。

3507

熱伝達用鋼管

ボイラ及び熱交換器などの管の内外で熱の授受を行うことを目的とする所に用いる鋼管

steel tube for boiler
and heat exchanger

3508

構造用鋼管

土木，建築，橋，鉄塔，機械部品用などとして強度を重視して製造された鋼管

steel tube forstructural
purposes

3509

角形鋼管

断面形状が角形の構造用鋼管

square tube,
rectangular tube

3510

中空形鋼

構造用又は類似の目的に使用される断面形状が，円形，正方形又は長方形の継目無管又は溶接管

hollow section

3511

油井用鋼管
（ゆせいようこうかん）

油井又はガス井の掘削，原油又は天然ガスの採取などに用いられるケーシング，チュービング，及びドリルパイプの総称

steel pipe for oilwell casing,tubing anddrilling

注釈 1

ケーシングとは，油又はガス井戸壁の崩壊を防ぎ，また，水などの物質の侵入を防ぐために油又はガス井戸内に装入する鋼管をいう。

注釈 2

チュービングとは，油井戸が仕上げられてからケーシ
ングの中に油層まで挿入され，ポンプによって油を地上まで吸い上げるのに用いられる鋼管をいう。

注釈 3

ドリルパイプとは，下方先端に取り付けられたドリルに地上からの回転運動を伝えるほか，掘くずの排除，
ドリルの冷却用の泥水を送り込むなどの用途に用いられる鋼管をいう。

3512

試すい用鋼管

温泉又は井戸などの試すい用のボーリングロッド，ケーシング，及びチュービングに用いられる鋼管

steel tube fordrilling

3514

高圧ガス容器用
鋼管

圧縮ガス，液化ガス，溶解アセチレンなどの高圧ガスを充てんする
鋼製高圧ガス容器に用いられる鋼管

steel tube for highpressure gas
cylinder

3515

鋼製電線管

電気配線において，電線を保護するために用いられる鋼管

rigid steel conduits3516

U 字曲げ加工管

冷間曲げ加工によって U 字状に成形したボイラ・熱交換器用鋼管

U-bent tube

3517

冷間仕上鋼管

通常，冷間引抜き又は冷間圧延によって鋼管を冷間成形し，寸法精度，表面性状などを向上させた鋼管

注釈 1

JIS G 3461 など参照。
cold rolled or cold
drawn tubes

18
G 0203：9999 三者-00-20221221
3518

サニタリー管4.3.6

線材・線材二次製品

番号
3601

用語
軟鋼線材

酪農，食品工業などに用いるステンレス鋼管

定義
炭素含有率が 0.25 %以下の炭素鋼線材
注釈 1

鉄線（普通鉄線・くぎ用鉄線・なまし鉄線・コンクリ

sanitary tubes

対応英語（参考）
low carbon steel
wire rods

ート用鉄線），亜鉛めっき鉄線，溶融アルミニウムめっ
3602

硬鋼線材

き鉄線などの製造に用いる。
炭素含有率が 0.24 %～0.86 %の炭素鋼線材
注釈 1

3603

ピアノ線材

硬鋼線，オイルテンパ線，PC 硬鋼線，亜鉛めっき鋼より線，ワイヤロープなどの製造に用いる。
通常，炭素含有率が 0.60 %～0.95 %の良質な高炭素鋼線材
注釈 1high carbon steel
wire rods
piano wire rods

ピアノ線，オイルテンパ線，PC 鋼線，PC 鋼より線，
ワイヤロープなどの製造に用いる。

3604

被覆アーク溶接棒
心線用線材

主として，軟鋼のアーク溶接に使用する溶接棒の心棒の製造に用いる低炭素鋼線材。

wire rods for corewire of covered
electrode

3605

冷間圧造用炭素鋼
線材

冷間圧造用炭素鋼線の製造に用いる炭素鋼線材

carbon steel wirerods for coldheading and cold
forging

注釈 1

通常，炭素の含有率は，0.53 %以下，マンガンの含有率は，1.65 %以下であり，脱酸の方法によって，リムド相当鋼（リムド鋼を含む），キルド鋼，アルミキルド

3606

冷間圧造用ボロン
鋼線材

鋼などがある。
冷間圧造用ボロン鋼線の製造に用いるボロン鋼線材
注釈 1

通常，炭素の含有率は，0.37 %以下，マンガンの含有率は，1.50 %以下であり，更に焼入性を向上させるた

3607

冷間圧造用合金鋼
線材

め，微量のほう素（ボロン）を含有している。
冷間圧造用合金鋼線の製造に用いる合金鋼線材
注釈 1

冷間圧造用合金鋼線材には，マンガン鋼，マンガンク
ロム鋼，クロム鋼，クロムモリブデン鋼，ニッケルク
ロム鋼及びニッケルクロムモリブデン鋼の鋼材を使

boron steel wirerods for coldheading and cold
forging
low-alloyed steel
wire rod for coldheading and cold
forging

用する。
3608

鉄線

軟鋼線材を用い伸線など冷間加工して仕上げた鋼線及びこれに熱処理（中間焼なまし又は焼なまし）を行ったもの並びにローラなど
で異形加工を行った製品の総称
注釈 1

low carbon steel
wires

鉄線には普通鉄線，くぎ用鉄線，なまし鉄線及びコンクリート用鉄線がある。

注釈 2
3609

硬鋼線

注釈 1
3610

ピアノ線

被覆アーク溶接棒
心線

hard drawn steel
wires

ばね，針，スポークなどの製造に用いる。

ピアノ線材を用い，通常，パテンチング後伸線など冷間加工して仕
上げた鋼線
注釈 1

3611

亜鉛めっき鉄線，くぎ，溶接金網などの製造に用いる。

硬鋼線材を用い，通常，熱処理後伸線など冷間加工して仕上げた鋼線

piano wires

高級ばね，タイヤコードなどの製造に用いる。

被覆アーク溶接棒心線用線材を用い，伸線など冷間加工して仕上
げた鋼線

core wires forcovered electrode19
G 0203：9999 三者-00-20221221
番号

用語

定義

対応英語（参考）3612

冷間圧造用鋼線

冷間圧造用線材を用い，伸線などの冷間加工又はこれらと熱処理との組合せによって仕上げた鋼線

steel wires for coldheading and cold
forging

注釈 1

使用する線材の種類によって冷間圧造用炭素鋼線，冷間圧造用ボロン鋼線，冷間圧造用合金鋼線，冷間圧造用ステンレス鋼線などがある。冷間圧造によって，ボルト，ナット，小ねじ，タッピンねじなどの締結部品，
及び自動車，電気機器などの各種機械部品を製造する
場合に用いる。

3613

冷間圧造用
炭素鋼線

冷間圧造用炭素鋼線材を用い，冷間加工，又は熱処理及び冷間加工との組合せによって仕上げた鋼線
注釈 1

製造工程には，主に，冷間加工によって仕上げたもの，

carbon steel wires
for cold-heading
and cold-forging

冷間加工後，熱処理を行い，更に冷間加工によって仕上げたもの及び熱処理後冷間加工によって仕上げたものがある。
3614

冷間圧造用
合金鋼線

冷間圧造用合金鋼線材を用い，冷間加工及び熱処理との組合せによって仕上げた鋼線
注釈 1

製造工程には，主に，熱処理後冷間加工によって仕上
げたもの，冷間加工後熱処理を行い，更に冷間加工に

low-alloyed steel
wires for coldheading and coldforging

よって仕上げたもの及び熱処理後冷間加工を行う工程を 2 回行って仕上げたものがある。
3615

冷間圧造用
ボロン鋼線

冷間圧造用ボロン鋼線材を用い，冷間加工，又は熱処理及び冷間加工との組合せによって仕上げた鋼線
注釈 1

製造工程には，主に，冷間加工によって仕上げたもの，

boron steel wires forcold-heading andcold-forging

冷間加工後熱処理を行い，更に冷間加工によって仕上
げたもの及び熱処理後冷間加工によって仕上げたも
のがある。
3616

オイルテンパ線

線材を用いて伸線などの冷間加工後，連続的にまっすぐな状態で油などの媒体で焼入れし，その後，焼戻しを行って仕上げた鋼線
注釈 1

使用する材料の種類によって，炭素鋼オイルテンパ
線，クロムバナジウム鋼オイルテンパ線，シリコンク

oil tempered wires
for spring,oil hardened andtempered wires

ロム鋼オイルテンパ線，シリコンマンガン鋼オイルテ
ンパ線などがある。
注釈 2
3617

PC 鋼線

内燃機関の弁ばね，懸架ばね，一般ばねなどに用いる。

ピアノ線材を用い，通常，パテンチング後伸線などの冷間加工及びブルーイングをして仕上げた鋼線
注釈 1

プレストレストコンクリートに用いる。断面の形状
は，円形及び異形がある。

3618

PC 鋼より線

ピアノ線材を用い，通常，パテンチング後伸線などの冷間加工した線をより合わせた後，ブルーイングをして仕上げた鋼より線
注釈 1

プレストレストコンクリートなどに用いる。素線の断面形状は，円形及び異形がある。

uncoated stressrelieved steel
wires forprestressed
concrete
uncoated stressrelieved steel
strands forprestressed
concrete

20
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号
3619

PC 硬鋼線定義
硬鋼線材又はこれと同等以上の線材を用い，通常，熱処理後，伸線など冷間加工し，ブルーイングを行わないで仕上げた鋼線
注釈 1

プレストレストコンクリートタンク，管及びポールに用いる。断面の形状は，円形及び異形がある。

3620

亜鉛めっき鉄線

対応英語（参考）
hard drawn steel
wires forprestressed
concrete

軟鋼線材を用い，冷間加工し，必要に応じてこれに焼なましを行っ zinc-coated low
た後，溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっきを行って仕上げた鉄線，
carbon steel wires
又はめっき後，更に冷間加工して仕上げた鉄線
注釈 1

ひし形金網，じゃかご，加工部品などに用いる。

3621

亜鉛めっき鋼線

硬鋼線材を用い，熱処理を行った後，冷間加工し，必要に応じて熱処理を行い，これに溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっきを行って仕上げた鉄線，又は更に冷間加工して仕上げた鉄線

3622

着色塗装
亜鉛めっき鉄線

亜鉛めっき鉄線に耐久性のある合成樹脂塗料を均一に塗装し焼き付けて仕上げた鉄線

3623

合成樹脂被覆鉄線

鉄線又は亜鉛めっき鉄線に合成樹脂を被覆して仕上げた鉄線

注釈 1

注釈 1
注釈 1

zinc-coated steel
wires

より線，ワイヤロープなどに用いる。

主として，ひし形金網に用いる。

使用する合成樹脂が塩化ビニル樹脂を主体とした塩化ビニル被覆鉄線とポリエチレン樹脂を主体とした

precoated color
zinc-coated steel
wires
steel wire coatedwith colored
plastics

ポリエチレン被覆鉄線とがある。
3624

塩化ビニル
被覆鉄線

鉄線又は亜鉛めっき鉄線に塩化ビニルを主体とした合成樹脂を被覆して仕上げた鉄線
注釈 1

合成樹脂被覆鉄線の一つで，主として，ひし形金網に
用いる。

3625

ポリエチレン被覆
鉄線

亜鉛めっき鉄線にポリエチレンを主体とした合成樹脂を被覆して仕上げた鉄線
注釈 1

合成樹脂被覆鉄線の一つで，ひし形金網に用いる。

steel wire coatedwith color colored
polyvinyl chloride
plastics
zinc galvanized steel
wire coated withcoloredpolyethylene
plastics

3626

溶融アルミニウムめっき鉄線

軟鋼線材を用い，冷間加工した後，又はこれに熱処理（焼なまし） hot-dip aluminiumを行った後，溶融アルミニウムめっきをして仕上げた鉄線
coated steel wires

3627

溶融アルミニウム
めっき鋼線

硬鋼線材を用い，熱処理（パテンチング）後，冷間加工し，溶融ア
ルミニウムめっきをして仕上げた鋼線

4.3.7

機械構造用炭素鋼・合金鋼

注釈 1

番号

用語

3701

機械構造用炭素鋼
鋼材

3702

3703

機械構造用合金鋼
鋼材
H鋼

主として金網に用いる。

定義
機械部品に用いる炭素鋼鋼材
注釈 1

通常，使用に際し，鍛造，切削，引抜きなどの加工と熱処理を行って所期の性質を得る。
機械部品に用いる合金鋼鋼材
注釈 1

通常，使用に際し，鍛造，切削，引抜きなどの加工と熱処理を行って所期の性質を得る。
ジョミニー式一端焼入方法によって焼入端からの一定距離における硬さの上限，下限又は範囲を保証した鋼
注釈 1

主に，機械構造用に使用する。

hot-dip aluminiumcoated steel wires

対応英語（参考）carbon steels formachinestructural use
alloy steels formachinestructural use
H steels

21
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号
3704

強じん鋼

定義
強度とじん（靭）性を向上させて用いる鋼
注釈 1

機械構造用合金鋼においては，マンガン，クロム，モ対応英語（参考）high strength andtough steels

リブデン，ニッケルなどの合金元素を適量添加し，焼入焼戻しを行って用いる鋼として分類される。
3705

肌焼鋼

3706

窒化鋼

機械構造用の低炭素鋼及び低炭素合金鋼で，主として浸炭焼入れによって表面硬化させて用いる鋼
アルミニウム，クロム，モリブデンなどを含有し，窒化処理して表面硬化させて用いる鋼
注釈 1

steels for casehardeningsteels for nitriding

主に機械構造用に使用する。

3707

高温用合金鋼
ボルト材

原子力発電設備用など高温で使用する圧力容器，バルブ，フランジ
及び継手に用いる合金鋼棒鋼及びボルト材

alloy steel bolting
materials for hightemperatureservice3708

特殊用途合金鋼
ボルト用棒鋼

原子炉その他の特殊用途に用いるボルト，植込ボルト，座金，ナットなどに用いる合金鋼棒鋼

alloy steel bars for
specialapplication
bolting materials

4.3.8

特殊用途鋼（ステンレス鋼・耐熱鋼・工具鋼・クラッド鋼）

番号
3801

用語
ステンレス鋼定義
クロム含有率を 10.5 %以上，炭素含有率を 1.2 %以下とし，耐食性を向上させた合金鋼
注釈 1

対応英語（参考）stainless steels

常温における主要な組織によってオーステナイト系，
オーステナイト・フェライト系，フェライト系，マルテンサイト系及び析出硬化系の 5 種類に分類される。

3802

マルテンサイト系
ステンレス鋼

炭素含有量を高めるなどして，熱処理を行いマルテンサイト組織とすることによって硬化させることのできるステンレス鋼
注釈 1

3803
3804
3805

SUS 410 がその代表的なものである。

フェライト系
ステンレス鋼

常温で主要な組織がフェライト組織であるステンレス鋼

オーステナイト系
ステンレス鋼

常温で主要な組織がオーステナイト組織であるステンレス鋼

オーステナイト・
フェライト系
ステンレス鋼

常温でオーステナイト組織とフェライト組織とが混在するステン
レス鋼

注釈 1
注釈 1

注釈 1

martensitic stainlesssteelsSUS 430 がその代表的なものである。
SUS 304 がその代表的なものである。

ferritic stainlesssteelsaustenitic stainlesssteelsaustenitic-ferritic
stainless steels

二相ステンレス鋼（Duplex stainless steel）又は二相系ステンレス鋼ともいう。

3806

析出硬化系
ステンレス鋼

アルミニウム，銅などの元素を添加し，熱処理によってこれらの元素の化合物などを析出させて硬化する性質をもたせたステンレス鋼

precipitation
hardening
stainless steels

3807

低炭素
ステンレス鋼

炭素含有率を 0.030 %以下とするなど，加工性の改善に加え，クロム炭化物の粒界への析出を抑えて粒界腐食性を改善したステンレ
ス鋼

low carbon stainlesssteels3808

安定化ステンレス鋼

チタン，ニオブ，ジルコニウム，又はそれらの組合せを少量添加し， stabilized stainless
あらかじめ鋼中の炭素と結合させ，クロム炭化物の析出による粒
steels
界腐食を抑制したステンレス鋼

3809

快削ステンレス鋼

硫黄，セレン，りん，鉛などの元素を添加して被削性を改善したス
テンレス鋼

free-cutting stainlesssteels

22
G 0203：9999 三者-00-20221221
番号

用語

定義

対応英語（参考）

3810

塗装ステンレス
鋼板及び鋼帯

冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯に，耐久性のある合成樹脂塗料を焼き付けた鋼板及び鋼帯

prepainted stainlesssteel sheets and
strip

3811

耐熱鋼

高温における各種環境で耐酸化性，耐高温腐食性及び／又は高温
強度を保持する合金鋼

注釈 1

注釈 1

主として建築物の屋根，外装，内装などに用いる。

heat resisting steels

7.5 %以上のクロムのほか，ニッケル及び／又はその他の合金元素を含む場合が多い。その主要な組織によってオーステナイト系，フェライト系，マルテンサイト
系及び析出硬化系の 4 種類に分類される。

注釈 2

合金元素の含有率の合計が約 50 %を超える場合は，一般に超合金，耐熱合金又は耐熱超合金と呼ばれる。

3812

マルテンサイト系
耐熱鋼

炭素含有量を高めるなどして，熱処理を行いマルテンサイト組織とすることによって硬化させることのできる耐熱鋼
注釈 1martensitic heat
resisting steels

約 550 ℃以下において，オーステナイト系及びフェラ
イト系と比較して強度が高い特長をもつ。

3813

フェライト系
耐熱鋼

常温で主要な組織がフェライト組織である耐熱鋼
注釈 1

一般に熱膨張係数が小さく，熱伝導度が大きいため熱

ferritic heat resisting
steels

応力が小さく，高温度における耐クリープ特性及び降伏点が高い特長をもつ。
3814

austenitic heat
resisting steels

オーステナイト系
耐熱鋼

常温で主要な組織がオーステナイト組織である耐熱鋼

3815

析出硬化系耐熱鋼

アルミニウム，銅などの元素を添加し，熱処理によってこれらの元素の化合物などを析出させて硬化する性質をもたせた，優れた高温強度をもつ耐熱鋼

precipitation
hardening heat
resisting steels

3816

バルブ鋼

valve steels

3817

工具鋼

クロムのほか，けい素，ニッケル，タングステンなどを主要合金元
素とし，主として内燃機関用の吸気弁及び排気弁に用いる耐熱鋼
金属又は非金属材料の切削，塑性加工用などの各種ジグ・工具に用
いる鋼

注釈 1

高温耐酸化性と高い高温強度とをもち，一般にじん性が高く，成形性及び溶接性も優れている。

注釈 1

tool steels

用途が広く，要求性能が多岐にわたるので種類が非常に多い。一般に，化学成分及び性能を考慮して炭素工
具鋼，合金工具鋼，及び高速度工具鋼に分類される。

3818

炭素工具鋼

3819

合金工具鋼

0.55 %～1.50 %の炭素を含有し，特別に合金元素を添加しない工具鋼
炭素鋼にシリコン，マンガン，ニッケル，クロム，モリブデン，タングステン，バナジウムなどの合金元素を 1 種類以上添加した工具鋼
注釈 1

炭素工具鋼に対して焼入性，切削性能，耐衝撃性，耐摩擦性，不変形性，耐熱性などを必要に応じて改善した鋼で，用途によって切削工具用，耐衝撃工具，冷間金型用及び熱間金型用に区分される。

carbon tool steels
alloy tool steels

23
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号
3820

高速度工具鋼定義
高炭素鋼にクロム，モリブデン，タングステン，バナジウム，コバ
ルトなどの合金元素を比較的多量に添加し，切削工具，金型などに用いる工具鋼注釈 1

対応英語（参考）high speed toolsteels

特に，高速切削に適し，摩擦熱による高温によく耐える。一般に，含有成分によって，タングステン系とモ

3821

中空鋼

リブデン系とに分けられる。
主として，さく岩機用ロッドに使用する中空の棒鋼
注釈 1

hollow drill steels

断面形状は，丸形，六角形などであり，鋼種は，主として，炭素工具鋼，強じん鋼，肌焼鋼（浸炭処理を行

3822

ばね鋼

って使用）などを用いる。
シリコンマンガン系，マンガンクロム系，クロムバナジウム系などの鋼で，主として重ね板ばね，コイルばねなどに熱間成形し，熱処理を行って，ばね特性を付与した鋼
注釈 1

spring steels

広義のばね鋼としては，ピアノ線，硬鋼線，ステンレ
ス鋼線，オイルテンパ線，冷間圧延鋼帯などのように，冷間加工及び熱処理によってばね性能を高め，そのまま線ばね，薄板ばねなど小物ばねに成形する鋼も含
む。

3823

快削鋼

3824

軸受鋼

りん，硫黄，鉛，セレン，テルル，カルシウムなどを単独又は複合で添加し，被削性が向上した鋼
転がり軸受の球，ころ，内輪及び外輪に使用する合金鋼
注釈 1

free cutting steels
bearing steels

高速で変動する繰返し荷重に耐える必要があるため
高い疲れ強さと耐摩耗性が要求されるので，鋼の清浄度や組織の均一性を重視して製造する。一般に，高炭
素クロム鋼が，代表的鋼種である。

3825

磁石鋼

クロム，アルミニウム，ニッケル，コバルトなどの合金元素を添加した合金鋼で，焼入硬化，析出硬化などによって保磁力と残留磁束密度の高い永久磁石特性をもつ鋼
注釈 1

magnetic steels

析出硬化によって，アルニコ，FeCrCo 及びバイカロイが作製される。

3826

高マンガン鋼

一般に，マンガン 11 ％以上を主合金成分とし，オーステナイト組
織を示し，非磁性を特徴とする合金鋼
注釈 1

austenitic highmanganese steels

冷間加工による硬化が大きいので耐摩耗性部品に用いる。また，非磁性を要求される電磁気部材にも用い
る。

3827

非磁性鋼

炭素，マンガン，ニッケル，クロム，窒素などを主な合金成分とし， non-magnetic steels
オーステナイト組織を示す非磁性の合金鋼
注釈 1

組成的には，高マンガン系，高ニッケル系及びこれらの中間タイプの 3 種に大別される。例えば，発電機，継電器などの電磁気部材，核融合設備，リニアモータ
ーカーの部材などに用いる。

3828

鋼粉末

粉末や（冶）金に用いる材料で，寸法が，通常 1 mm 未満の鋼粒子の集合体

steel powder

24
G 0203：9999 三者-00-20221221
番号

用語

定義

3829

焼結した鋼製品

粉末を金型に入れてプレス後，焼結し,ときには更に再プレスする
ことによって製造する一般的には小形の製品
注釈 1

対応英語（参考）sintered steel
components

これらの製品は寸法精度が高く，一般にそのまま使用
される。

注釈 2

焼結とは，粉末又は圧粉体の粒子をや（冶）金学的に結合させ強度を増すために，主成分の融点より低い温度で粉末又は圧粉体を加熱処理する操作である（JIS Z
2500 参照）。

3830

クラッド鋼板及び鋼帯

主に耐摩耗性又は耐化学腐食性のある鋼又は合金を，低炭素鋼，低合金鋼などの母材と張り合わせた鋼板及び鋼帯
注釈 1

clad steel plates
sheets and strip

通常は，圧延又は爆着で製造する。ときには，溶接プロセスなどその他の方法を用いる場合がある。

注釈 2

母材の片面に合わせ材を張り合わせたものを片面ク
ラッド鋼，両面に合わせ材を張り合わせたものを両面
クラッド鋼という。

4.3.9

電気用材料

番号

用語

定義

対応英語（参考）

3901

電磁鋼板
又は電磁鋼帯鉄損値，磁化特性，磁束密度，透磁率などの磁気特性の優れたけい素鋼，低炭素鋼及び純鉄の鋼帯又は鋼板の総称

flat rolled electricalsteel sheet and
strip

3902

けい素鋼板
又はけい素鋼帯

けい素含有率が 7 ％以下で炭素含有量が極めて低く，冷間圧延で製造された優れた磁気特性をもつ電磁鋼帯又は鋼板

flat rolled siliconsteel sheet and
strip

3903

方向性電磁鋼板又は鋼帯

けい素鋼の結晶の磁化容易軸を圧延方向に配向させ，優れた磁気特性をもたせた冷間圧延電磁鋼板又は鋼帯

grain-oriented
electrical steel
sheet and strip

注釈 1

電動機，発電機，変圧器，及びその他の電気機器の鉄心に用いられる。配向性を一段と高め，磁気特性を更に向上させたものを高磁束密度方向性電磁鋼帯とい
う。

注釈 2
3904

無方向性電磁鋼板
又は鋼帯

JIS C 2553 参照。

磁気特性に方向性を付与していない電磁鋼板又は鋼帯
注釈 1

電動機，発電機，変圧器，及びその他の電気機器の鉄心に用いられる。

注釈 2

cold-rolled nonoriented electricalsteel strip andsheet

所期の磁気特性を得るための最終熱処理を製造業者が行わず鋼帯の使用者が行う電磁鋼帯をセミプロセス電磁鋼帯という。

注釈 3
3905

電磁軟鉄棒
又は電磁軟鉄板

JIS C 2552 参照。

純鉄又は純鉄に近いもので製造された鉄棒又は鉄板
注釈 1

主として直流機器の鉄心，継鉄，接極子などに用いら
れる。

注釈 2

JIS C 2504 参照。

magnetic iron bar,magnetic iron sheet

25
G 0203：9999 三者-00-20221221
3906

4.4
4.4.1

磁極用鋼板

降伏点，引張強さ及び磁束密度が高い熱間圧延鋼板
注釈 1

回転電気機械の磁極に用いられる。

注釈 2

JIS C 2555 参照。

steel strip and sheet
for pole core

材質及びその他の品質
化学成分・材質

番号

用語

4101

溶鋼分析値
推奨しない用語：
とりべ分析値

定義
日本産業規格又は文書化された一定の手順に従って，製造業者が実施する溶鋼の代表値を求める化学成分の分析値
注釈 1

JIS G 0404 参照。

注釈 2

通常，溶鋼がとりべから鋳型に注入され，凝固するま対応英語（参考）heat analysis,
cast analysis,
ladle analysis

での過程で採取した分析試料について行った分析値。
注釈 3

溶鋼を代表する化学成分を示し，鋼材の化学成分は，通常，溶鋼分析値で示される。

注釈 4

真空アーク再溶解（VAR），エレクトロスラグ再溶解(ESR)，粉末や（冶）金など溶鋼分析試料の採取が不可能な場合は，鋼塊，鋼片又は鋼材から採取した分析
試料によって分析を行い，溶鋼分析に代わって溶鋼の代表値を決めることが可能である。

4102

製品分析値

製品について実施する化学成分の分析値
注釈 1

product analysis

溶鋼分析の規定範囲に対して，製品分析の許容変動値が規定されている（JIS G 0321 参照）。

4103

炭素当量

炭素以外の元素の影響力を炭素量に換算した数値
注釈 1

carbon equivalent

引張強さに対する炭素当量，溶接部最高硬さに対する炭素当量などがよく用いられる。JIS では，溶接性に関し，次の式を採用している。
Mn Si Ni Cr Mo V
Ceq = C +
+ +
+
+
+
6
24 40 5
4 14
ここで，Ceq：炭素当量（％）
注釈 2

ISO 規格では，Ceq の代わりに CEV (Carbon equivalentvalue) で表し，次の式を用いている。ただし，ISO 630-

4104

溶接割れ
感受性組成

6 では，JIS の式も採用されている。
Mn Cr + Mo + V Ni + Cu
CEV = C +
+
+
5
15
6
溶接割れ感受性として低温割れに対する化学成分の影響を表し
た数値
注釈 1

JIS では，溶接割れ感受性組成に関し，次の式を採用している。
Si Mn Cu Ni Cr Mo V
PCM = C +++++++ + 5B
30 20 20 60 20 15 10
ここで，PCM：溶接割れ感受性組成（％）

weld crack sensitivity
composition(parameter crack
measurement)

26
G 0203：9999 三者-00-20221221
番号

用語

4105

溶融亜鉛めっき
割れ感受性当量

定義
溶融亜鉛めっき割れ感受性を表した数値
注釈 1

JIS では，溶融亜鉛めっき割れ感受性に関し，次の式を採用している（JIS G 3129 及び JIS G 3474 参照）。
Si
CEZ = C ++ Mn + Cu + Ni + Cr + Mo + V + Nb + Ti + 420B
17 7.5 13 17 4.5
3
1.5
2
4.5
ここで，CEZ：溶融亜鉛めっき割れ感受性当量（％）
4106

フリー窒素

窒素と親和性の高い合金元素（アルミニウム，チタン，バナジウ
ムなど）と化合して鋼中に析出した窒化物に含まれる窒素（窒化物型窒素）以外の鋼中固溶窒素
注釈 1

対応英語（参考）crack sensitivity
equation forgalvanizing

free nitrogen

フリー窒素含有率は，鋼中の全窒素定量値から窒化物型窒素定量値を差し引いて求める。

注釈 2
4107

機械的性質

JIS A 5523 及び JIS G 3475 参照。

引張強さ，降伏点又は耐力，伸び，絞り，硬さ，吸収エネルギー， mechanical properties
疲れ強さ，クリープ強さなど，機械的な変形及び破壊に関係する
諸性質
注釈 1

吸収エネルギーの代わりに，吸収エネルギーをノッ
チ部の断面積で除したシャルピー衝撃値を規定する場合がある。

4108

溶接性

鋼材の材質が溶接に適しているかどうかの程度
注釈 1

weldability

溶接性の評価指標として，例えば，炭素当量，溶接割
れ感受性組成などを規定する場合がある（JIS G
3136，JIS G 3475 など参照）。

4109

ぜい性

一般に硬くてもろく，変形能の小さい性質
注釈 1

brittleness

通常，衝撃試験における吸収エネルギーの大小又は破面の状況によって比較される。

4110

じん性

粘り強くて，衝撃破壊を起こしにくいかどうかの程度

toughness

4111

加工性

用途に応じた各種の加工に適しているかどうかを表す性質

workability

4112

曲げ性

割れを生ずることなく曲げ変形が可能な性質

bendability

注釈 1

曲げ性が高い／低いのように，程度として扱われる場合もある。

4113

成形性

割れを生ずることなく所要の形状に成形し得る程度

formability

4114

深絞り性

ダイス面上の素材がダイス穴内へ絞り込まれ得る程度

deep drawability

注釈 1程度によって，絞り性，深絞り性，及び超深絞り性に区別して呼ばれることもある。

4115

複合成形性

深絞り，張出し，伸びフランジ，曲げなどの組合せ成形を行い得
る程度
注釈 1

combined formability

絞り・張出し複合成形性などがある。

4116

張出し性

平板又は既に形成された製品の一部をふくらまし，突き出して所定の形状寸法に成形し得る程度

stretchability

4117

非時効性

機械的性質及び加工性が実用上支障をきたすような経時変化をしない性質

non-ageing property

注釈 1

一般に深絞り用冷間圧延鋼板について要求される性質で，通常，加工のときにストレッチャストレインを生じない性質をいう。

27
G 0203：9999 三者-00-20221221
番号

用語

4118

引抜加工性

定義
線，棒及び管を，ダイス穴を通して引抜加工するときの加工され
やすさ
注釈 1

対応英語（参考）
drawability

一般に，所定の断面形状に引抜加工するときに表面
割れ，内部割れを発生することなく，また，表面の潤滑が良好でダイスきずなどを生じない場合に引抜加工性がよいという。

4119

へん平性

鋼管が外面から圧縮加工された場合に，きず及び割れを生ずることなく，これに耐える性質
注釈 1

flattening property

管から一定長さの管状試験片を採取し，2 枚の平板間に挟んで，直径方向に一定距離を圧縮し，へん平にしたとき，試験片にきずなどの欠点が生じたかを調べる（JIS G 3445 など参照）。

4120

押し広げ性

鋼管が内面から押し広げ加工された場合に，きず及び割れを生ずることなく，これに耐える性質
注釈 1

ring expanding
property

管の端から一定長さの管状試験片を採取し，一定の角度（例えば 60 度）の円すい形の工具で，一定の距離をラッパ形に押し広げたとき，試験片に，きずなどの欠点が生じたかを調べる（JIS G 3463 など参照）。

4121

展開性

溶接鋼管を展開して平板に加工した後の溶接部の健全性を表す
性質
注釈 1

－

溶接線の反対側を管軸の方向に切断し，展開して平板にしたとき，内面溶接部にきずなどの欠点が生じ

4122

被削性

たかどうかを調べる（JIS G 3463 など参照）。
切削加工するときの削りやすさ
注釈 1

4123

生引性
（なまびきせい），伸線性

machinability

切削抵抗，使用工具の寿命，切削仕上げ面の性状，切削くずの形状，処理の容易さなどの特性で表される。
あらかじめ熱処理を施すことなく，鋼材を引抜加工するときのdrawability of as
加工のしやすさrolled wire rods
注釈 1

一般に，

原断面積 − 伸線後の断面積
× 100
原断面積

の大小などで表される。
注釈 2
4124

冷間圧造性
，冷圧性

特に，線材を伸線するときの伸線されやすさ，及び線の引抜加工性を伸線性という。
冷間圧造するときの加工されやすさ
注釈 1

cold headability

一般に，定められた形状に冷間加工するとき，応力割れのない，表面形状のよいものなどは，冷圧性がよい
という。

4125

耐食性

自然環境の大気中において腐食に耐える性質
注釈 1

corrosion resistance

耐食性が高い，低いのように程度として使われる場
合がある。

4126

耐候性

自然環境の大気中での腐食に耐える性質
注釈 1

塗装鋼板及び塩化ビニル被覆鋼板では樹脂の劣化に耐える性質も含む。

weathering resistance28
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号

定義

対応英語（参考）

4127

耐海水性

海水と接触する環境における腐食作用に耐える性質

corrosion resistancein sea water

4128

耐酸性

酸による腐食作用に耐える性質

acid resistance

4129

耐酸化性

高温で酸化に耐える性質

oxidation resistance

4130

耐熱性

高温において耐酸化性に優れ，及び／又は高温強度に優れている
性質

heat resistance4131

耐クリープ性

高温において，一定の応力のもとで，ひずみが時間とともに増加する現象を高温クリープといい，これに耐える性質

creep resistance

4132

耐摩耗性

相対運動する金属面の機械的引っかき，金属的粘着などが総合されてその面が損耗する現象を摩耗といい，これに耐える性質

wear resistanceabrasion resistance

注釈 1

耐摩耗性が高い／低いのように，程度として使われる場合もある。

4133

疲労強度，
疲れ強さ

JIS G 0202 参照

fatigue strength

4134

熱疲労

thermal fatigue

4135

焼入性

温度変化に起因して発生する熱応力の繰返しによって生ずる破壊
鋼材を焼入硬化させた場合の焼きの入りやすさ，すなわち焼きの入る深さと硬さの分布を支配する性能
注釈 1

hardenability

鋼がマルテンサイト又はベイナイトなどへ変態しやすい場合は，焼きが入りやすい。

注釈 2

焼入性は，通常，焼きの入る深さの大小で比較するが，それには焼入性試験方法（一端焼入方法）を用いるのが便利である（JIS G 0561 参照）。ほかにもシェ
ファード P－F 試験，SAC 焼入性試験などがある。

4136

調質圧延

焼なまし後，形状，表面仕上げ，機械的性質及び加工性を用途に応じて適切なものとするために行う軽度の冷間圧延
注釈 1

temper rollingステンレス鋼板及び鋼帯において，熱間又は冷間圧
延後，熱処理を行い，酸洗などを行った後に行う圧延を調質圧延という（JIS G 4304 及び JIS G4305 参照）。

4137

標準調質

冷間圧延鋼板及び鋼帯の調質区分の一つで焼なまし後，調質圧延を行って得られるもの

4138

硬質

冷間圧延鋼板及び鋼帯の調質区分で，焼なまし後，冷間圧延によって硬さ調整を行ったもの，又は，冷間圧延で硬さを高める代わ
りに，化学成分の調整によって，硬さを確保したもの
注釈 1－
full hard

硬さ，引張強さなどの区分によって 1/8 硬質，1/4 硬質(quarter hard)，1/2 硬質(half hard)及び硬質(full hard)
がある。

4139

浸出性能

水道用配管などから管内の水へ物質が溶け出し，水が臭ったり，水に汚れが生じたり，有害物質が含まれたりすることを基準値内に抑える目的で規定する性能
注釈 1 JIS S 3200-7 参照。

4140

厚さ方向特性

鋼材の板厚方向の変形特性
注釈 1

通常，鋼板，平鋼などの厚さ方向の引張試験による絞り値を規定する（JIS G 3199 参照）。

－

through-thickness
characteristics

29
G 0203：9999 三者-00-20221221
番号
4141

用語
磁気特性

定義
磁性材料が磁化された場合にその材料が示す磁気的な諸特性
注釈 1

4142

曲げ戻し性

一般的には，鉄損，磁束密度，透磁率，保磁力，残留磁束密度などがあげられる。
曲げ加工を行った棒鋼の時効特性を評価するもの
注釈 1

対応英語（参考）
magnetic properties

所定の角度に曲げ加工を行った試験片を加熱し，人rebending properties
after ageing

工的に時効させた後に，試験片を所定の角度まで曲げ戻して，その表面にき裂の有無を調べて評価する
4143

脱炭層深さ

（JIS G 3112 参照）。
鋼の熱間加工及び／又は熱処理によって鋼表層部の炭素濃度が減少した部分と母材との境界から鋼の表面との距離
注釈 1

Depth ofdecarburization

脱炭層深さの定義には，全脱炭層深さ，フェライト脱炭層深さ，特定残炭率脱炭層深さ，実用脱炭層深さなどがある（JIS G 0202 参照）。

注釈 2

脱炭層深さは，脱炭層深さの定義によって変わり，組
織状況，硬さ水準又は変化しなかった母材の炭素含量（ISO 3887 参照），若しくはその他の規定の炭素含量によって規定される。

4144

焼入硬化層深さdepth of hardening

焼入れで鋼材が硬化する深さ
注釈 1

高周波焼入れ又は炎焼入れによって硬化する深さについては，有効硬化層深さ及び全硬化層深さを JIS G
0559 に規定している。

注釈 2

ISO 4885 の定義では，鋼材の表面と焼入硬化の及ぶ範囲を特徴づける限界との距離と規定している。

4145

浸炭硬化層深さ

鋼材を浸炭し，焼入れのまま又は焼入焼戻しによって硬化した浸
炭層の深さ
注釈 1

carburized case depth

有効硬化層深さ及び全硬化層深さを，JIS G 0557 に規定している。

4.4.2

表面処理・表面仕上げ

番号

用語

4201

スパングル

定義
溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯の凝固過程において生成する亜鉛
の結晶模様
注釈 1

対応英語（参考）spangleスパングルは，溶融亜鉛が凝固する過程で発生し，その大きさによってレギュラースパングル（凝固過程
において生成する亜鉛の結晶模様がある表面仕上げ）とミニマイズドスパングル（結晶模様を極力微細化した表面仕上げ）とがある（JIS G 3302 参照）。

4202

合金化めっき溶融亜鉛めっき後に加熱することによって，めっき層全体が亜鉛と鉄との合金層となるように処理して得られるめっき
注釈 1

JIS G 3302 参照。

zinc-iron alloy
coating

30
G 0203：9999 三者-00-20221221
番号

用語

定義

4203

スキンパス処理

鋼板及び鋼帯の外観，形状，機械的性質などの向上を目的として行う，軽圧下による冷間圧延処理
注釈 1

対応英語（参考）skin pass

めっき鋼板及び鋼帯では，スキンパス処理は表面を滑らかにするために行うとしている（JIS G 3302 参
照）。

4204

化成処理

化学又は電気化学的処理によって，金属表面に化合物を生成させ，金属の防さび皮膜，塗装下地などを作る処理
注釈 1

chemical treatment

化成処理には，薬液の種類に応じてクロム酸処理（クロメート処理），りん酸塩処理，クロメートフリー処理などがある。

4205

クロメート処理

クロム酸又は二クロム酸を主成分とする溶液（薬液）を用い，金属表面に化学的に防食皮膜を作成する化成処理

chromate treatment4206

クロメートフリー処理

六価クロムを含まない化成処理

chromate freetreatment4207

りん酸塩処理金属の表面に，水不溶性りん酸塩皮膜を生成させる化成処理

phosphating

注釈 1

主に，塗装下地を作るために用いる。

4208

塗装焼付硬化

鋼板にひずみを与えた後，塗装の焼付けを行う温度で熱処理を行ったとき，降伏点又は耐力が上昇すること

4209

塗油

鋼材に防せい（錆）を目的として油を塗ること

oiling4210

相当めっき厚さ

めっきの付着量表示記号に対して得られる代表的なめっき付着
量の厚さ

equivalent coating
thickness4211

めっき量定数

めっきの付着量表示記号に対して得られる代表的なめっき付着量coating mass constant

4212

差厚めっき

鋼板又は鋼帯の表裏面で，めっきの付着量が異なるめっき

differential coating

4213

粗面仕上げ
（ぶりき）

一定方向のと（砥）石目が見られるぶりき原板にすずめっきを施した後，溶融処理操作を行って表面に光沢を与えた表面仕上げ

stone finish

注釈 1

注釈 1
4214

シルバー仕上げ
（ぶりき）

4215

マット仕上げ（ぶりき）

JIS G 3135 参照。

JIS G 3303 参照。

ダル状表面のぶりき原板にすずめっきを施した後，溶融処理操作を行って表面に光沢を与えた表面仕上げ
注釈 1

silver finish

JIS G 3303 参照。

ダル状表面のぶりき原板にすずめっきを施し，溶融処理操作を行わずに表面をつや消し状にした表面仕上げ
注釈 1

bake hardening

matte finish

JIS G 3303 参照。

4216

ショットブラスト

高速でショットを投射し，表面のミルスケール，さびなどを除去する方法

shot blasted surface

4217

酸洗仕上げ

硫酸，塩酸又はその他の酸溶液に浸せきして，表面のスケール，
さびなどを除去した表面仕上げ

pickled surface

4218

ダル仕上げ

冷間圧延ロールのはだを一様に粗くし，鋼板の表面をなし（梨）地状の光沢のない状態にした表面仕上げ

dull finish

注釈 1

なし（梨）地仕上げ又はつや消し仕上げともいう。

4219

ブライト仕上げ研磨した冷間圧延ロールで圧延し，鋼板の表面を平滑で光沢のある状態にした表面仕上げ

bright finish

4220

NO.1 仕上げ

熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯などの表面仕上げの種類で，熱間圧延後，熱処理を行い，酸洗又はこれに準ずる処理を行って仕上げたもの

No.1 finish

31
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号
4221

NO.2D 仕上げ定義
冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯などの表面仕上げの種類で，冷間圧延後，熱処理を行い，酸洗又はこれに準ずる処理を行って仕
上げたもの
注釈 1

対応英語（参考）No.2D finish

つや消しロールによって最後に軽く冷間圧延したものもこれに含める。

4222

NO.2B 仕上げ

冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯などの表面仕上げの種類で，冷 No.2B finish
間圧延後，熱処理を行い，酸洗又はこれに準ずる処理を行った後，適切な光沢を得る程度に冷間圧延して仕上げたもの

4223

研磨仕上げ

ステンレス鋼板及び鋼帯などの表面仕上げの種類で，研磨布紙などで表面を研磨して仕上げたもの
注釈 1

polished finish

製造業者によって，HL 仕上げを含め，No.3，No.4，#240，#320 及び#400 など，その呼称，研磨目の種類，
粗さの程度は，様々な種類がある（JIS G 4304，JIS G

4224

BA 仕上げ4305 及び JIS G 4902 参照）。
冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯などの表面仕上げの種類で，
冷間圧延後，光輝熱処理を行ったもの
注釈 1

bright annealed finish

ステンレス鋼の鋼線及び鋼管でも，仕上げ種類として一般的に用いられている。

4225

HL 仕上げ冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯などの表面仕上げの種類で，適切な粒度の研磨材で連続した磨き目が付くように研磨して仕上
げたもの

hair line finish

4226

鋳肌

鋳放し状態の表面

casting surface

注釈 1

4.4.3

形状・寸法

番号

用語

4301

標準寸法

黒皮ともいう。

定義
使用実績，標準数列などを考慮してある程度集約化した鋼材の寸法
注釈 1

対応英語（参考）preferred size

製品規格において標準寸法が示された場合は，通常，その寸法で取引することを推奨していることを意味
している。

4302

定尺
（ていじゃく）標準寸法と同義語であるが，通常，標準寸法よりも更に集約化さ
れた寸法
注釈 1

－

なお，鋼管，棒鋼，形鋼などは長さに対してだけ用い
る。

4303

公称寸法

商取引上用いられる鋼材の寸法

4304

呼び寸法
，呼称寸法

商取引上用いられる鋼材の寸法

注釈 1
注釈 1

nominal size

呼び寸法ともいう。
nominal size

単に寸法ともいう。通常，規格では“呼び”を省略し，
単に厚さ，幅，外径などで表す。実際の寸法の許容差の基準値となる。

4305

呼び名
，呼び

アルファベット及び／又は数字で表した寸法の呼称
注釈 1

JIS G 3112，JIS G 3350 など参照。

注釈 2

呼び方ともいう（JIS G 3452，JIS G 3448 など参照）。

nominal designation

32
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号
4306

表示厚さ

定義
めっき鋼板及び鋼帯における，めっきを施す前の原板の厚さ
注釈 1

JIS G 3302，JIS G 3313 など参照。

4307

製品厚さ

めっき鋼板及び鋼帯，並びに塗装鋼板及び鋼帯における，原板にめっき又は塗装を施した後の厚さ

4308

ミルエッジ

鋼板，鋼帯のエッジの一種で，圧延によって自然に生じたエッジ
そのままで，切断されていない状態

注釈 1

注釈 1
4309

カットエッジ

product thickness

JIS G 3302，JIS G 3312 など参照。
mill edge

ミルエッジの鋼板を，耳付鋼板ともいう。

鋼板，鋼帯のエッジの一種で，圧延によって自然に生じたエッジを切断した状態
注釈 1

対応英語（参考）thickness of basemetal prior tocoating

cut edge

切断の方法によって，トリムドエッジ，スリットエッジ，シャードエッジなどと区分する場合がある。

4310

反り

鋼板全体がわん曲した状態
注釈 1

圧延方向にわん曲した反り，及び圧延方向に直角に

bow,
warpageわん曲した反りがある。
4311

波

鋼板の圧延方向に波打ったような状態

wave

4312

耳のび

鋼板の幅方向端部に波が現れ，中央部は平たんである状態

edge wave

4313

中のび

鋼板の中央部に波が現れ，幅方向端部は平たんである状態

center buckle

4314

平たん度

鋼板，鋼帯，及び平鋼の上面又は下面と基準平面からの最大距離

flatness

注釈 1

通常，鋼材を平たんな平面状においた場合の，基準平面からの最大偏差の程度。鋼板の場合は，直尺又は水糸を任意の波の頂点に置いたとき，測定される最大偏差（鋼板及び鋼帯：JIS G 3193，平鋼：JIS G 3194
参照）。

4315

横曲がり

鋼板，鋼帯又は平鋼のエッジが，製品の両端を結ぶ直線又は任意の 2 点を結ぶ直線からはずれる最大距離
注釈 1

4316

直角度

JIS G 3193 及び JIS G 3194 参照。

鋼板の端部，又は形鋼，鋼管などの端面が，製品の長辺を基準とした直角面から偏る最大値
注釈 1

cambersquareness

鋼板の端部の直角度は，通常，1 隅点において，長辺に対して垂線を立てたとき，反対の隅点との距離（A）と幅（B）との比（A/B）で表す（JIS G 3141 など参
照）。

注釈 2

形鋼の切断面の直角度及び鋼管などの端面の直角度
は，通常，最大距離で表す（JIS G 3192，JIS A 5530など参照）。

4317

真直度

鋼材の長手方向の基準直線からのずれの大きさ
注釈 1

PC 鋼棒では，長さ 1 m に対する弧の最大高さをいう（JIS G 3137 参照）。

straightness

33
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号
4318

曲がり

定義
形鋼，棒鋼及び鋼管の長手方向の基準直線からのずれの大きさ
注釈 1

対応英語（参考）straightness

JIS G 3192，JIS G 3472，JIS G 4051，JIS G 4303 な
ど参照。

注釈 2

線材又は線のコイルの定常的な円弧形状からのずれを曲がりという場合がある（JIS G 4315 参照）。

4319

計算質量

計算によって求められる鋼材の質量
注釈 1

calculated weight

基本質量，単位質量，一つの製品の質量，総質量の順序で計算する（JIS G 3191，JIS G 3192，JIS G 3193，
JIS G 3194 など参照）。通常，鋼板，形鋼，棒鋼及び平鋼の質量に用いる。

4320

質量の許容差計算質量と実測質量との差を計算質量で除して百分率で表した
値の許容差
注釈 1

4321

スケジュール番号

JIS G 3191，JIS G 3192，JIS G 3194 など参照。

鋼管の耐圧性能の指標として用いられる管の厚さ（t）と外径（D）との比（t/D）によって区分された番号
注釈 1

permissabalevariation of weightschedule number

鋼管の取引では，鋼管のサイズを指定する場合に，外径×厚さの表示のほかに，外径とスケジュール番号との組合せが用いられることがある。

注釈 2

ASME では，スケジュール番号と管の外径（D）及び厚さ（t）との関係を次の式で与えている（ASME
B36.10 参照）。
スケジュール番号＝1 750×(t－2.54)/D

4322

ベベルエンド鋼管と鋼管とを接続するための円周溶接等に備えて，管端に開先（溶接性をよくするための溝）の加工を施した形状
注釈 1

bebel end

開先加工を施した形状をベベルエンド，加工を施していない形状をプレンエンドという。

注釈 2

通常，開先加工の形状は，受渡当事者間の協定によって決定される。

4323

プレンエンド

鋼管の管端形状をいい，開先を加工せず，管軸方向に直角面である形状

plane end

4324

偏肉

eccentricity

4325

偏径差及び偏差継目無鋼管の同一断面における測定厚さの最大と最小との差の厚さに対する割合
同一断面における径又は対辺距離の最大値と最小値との差
注釈 1

円形断面の鋼材の場合，径の差を偏径差といい，角out-of-round,
out-of-square

鋼，六角鋼及び八角鋼の場合，対辺距離の差を偏差と
いう。

4.4.4
番号
4401

その他
用語
試験単位

定義
製品規格又は注文の要求事項によって，供試製品に対して実施した試験の結果に基づいて，一括して合格又は不合格とされる製品
の集団
注釈 1

JIS G 0416 参照。

対応英語（参考）test unit

34
G 0203：9999 三者-00-20221221
用語

番号

定義

4402

供試製品

検査及び／又は試験のために試験単位から採取した製品

4403

供試材

試験片調製のために，供試製品から採取した十分な量の材料

4404

粗試験片

試験片を調製するために，機械加工，更に必要によって熱処理を行う供試材の一部分

4405

試験片

規定の寸法をもち，所定の試験に供する状態の供試材の一部分

4406

組試験

注文書及び／又は製品規格の要求事項を満足していることを示すために，平均又は個々の試験結果を求める一組の試験

4407

分析用試料

分析に供するのに必要な条件を備えた供試材の一部若しくはその供試材から採取した未処理試料の一部，又は溶湯から採取した
試料の一部

注釈 1
注釈 1

注釈 1
注釈 1

注釈 1

注釈 1

対応英語（参考）
sample product

JIS G 0416 参照。
sampleJIS G 0416 参照。
rough specimen

JIS G 0416 参照。
test piece

JIS G 0416 参照。
sequential testing

JIS G 0404 参照。
sample for analysis

JIS G 0417 参照。

4408

分析試料

実際に分析する分析用試料の一部，又は溶湯から採取した試料の
一部

4409

余肉

鍛造性を考慮して鋳造時に増肉を付けて鋳込み，製品となるときには取り除かれる部分

pads

4410

鍛錬成形比

熱間圧延，熱間鍛造，熱間押出しなどの鍛錬作業による変形の大きさの度合

forging ratio

注釈 1

注釈 1

test portion

JIS G 0417 参照。

一般には，作業前の断面積と作業後の断面積との比に作業種類記号を添えて表される。

注釈 2

熱間圧延における鍛錬成形比は，JIS G 0701 の 3.1（実体鍛錬）で表す。

注釈 3

熱間圧延では，鍛錬成形比を圧下比という場合があ
る。

4411

鍛造効果

鍛造の目的（成形と材質改善）の一つである材質の強じん化の程
度

4412

溶接補修

鋼材の表面にある有害な欠点を，適切な方法によって完全に除去した後に，溶接肉盛によって行う補修

注釈 1

4413

きず取り基準一般には，鍛錬成形比又は機械的性質で表される。

注釈 1
JIS G 3192，JIS G 3193 及び JIS G 3194 参照。
鋼材表面に存在するきずを除去する場合の深さ，面積などの限度
注釈 1

forging effect

手入れの限度ともいう。

repair by welding

limited condition of
surfaceimperfections toremove4414

きずの許容限度

鋼材表面に存在するきずで使用上有害でなく，きず取り不要なきずの深さ，数などの限度

allowable
imperfections
without repairing

4415

残存きずの許容限度

きず取り後の鋼材に存在するきずで，使用上差し支えないきずの深さ，数などの限度

allowable limit ofimperfections after
repairing

35
G 0203：9999 三者-00-20221221

参考文献
JIS A 5523 溶接用熱間圧延鋼矢板
JIS A 5525 鋼管ぐい
JIS A 5526 H 形鋼ぐい
JIS A 5528 熱間圧延鋼矢板
JIS A 5530 鋼管矢板
JIS C 2504 電磁軟鉄
JIS C 2552 無方向性電磁鋼帯
JIS C 2553 方向性電磁鋼帯
JIS C 2555 磁極用鋼板及び鋼帯
JIS E 1001 鉄道－線路用語
JIS E 1101 普通レール及び分岐器類用特殊レール
JIS E 1103:1993 軽レール
JIS E 4001 鉄道車両－用語
JIS G 0201

鉄鋼用語（熱処理）

JIS G 0321

鋼材の製品分析方法及びその許容変動値

JIS G 0404

鋼材の一般受渡し条件

JIS G 0416 鉄及び鋼－機械試験用供試材及び試験片の採取位置並びに調製
JIS G 0417 鉄及び鋼－化学成分定量用試料の採取及び調製
JIS G 0557 鋼の浸炭硬化層深さ測定方法
JIS G 0559 鋼の炎焼入及び高周波焼入硬化層深さ測定方法
JIS G 0561 鋼の焼入性試験方法（一端焼入方法）
JIS G 0701 鋼材鍛錬作業の鍛錬成形比の表わし方
JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼
JIS G 3117 鉄筋コンクリート用再生棒鋼
JIS G 3129 鉄塔用高張力鋼鋼材
JIS G 3135 自動車用加工性冷間圧延高張力鋼板及び鋼帯
JIS G 3136 建築構造用圧延鋼材
JIS G 3137 細径異形 PC 鋼棒
JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯
JIS G 3191 熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状，寸法及び質量並びにその許容差
JIS G 3192 熱間圧延形鋼の形状，寸法，質量及びその許容差
JIS G 3193 熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状，寸法，質量及びその許容差
JIS G 3194 熱間圧延平鋼の形状，寸法，質量及びその許容差
JIS G 3199 鋼板及び平鋼の厚さ方向特性
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
JIS G 3303 ぶりき及びぶりき原板

36
G 0203：9999 三者-00-20221221

JIS G 3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
JIS G 3315 ティンフリースチール
JIS G 3350 一般構造用軽量形鋼
JIS G 3352 デッキプレート
JIS G 3353 一般構造用溶接軽量 H 形鋼
JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管
JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3461 ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管
JIS G 3463 ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管
JIS G 3472 自動車構造用電気抵抗溶接炭素鋼鋼管
JIS G 3474 鉄塔用高張力鋼管
JIS G 3475 建築構造用炭素鋼管
JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材
JIS G 4303 ステンレス鋼棒
JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JIS G 4901 耐食耐熱超合金棒
JIS G 4902 耐食耐熱超合金，ニッケル及びニッケル合金－板及び帯JIS G 4903 配管用継目無ニッケルクロム鉄合金管
JIS G 4904 熱交換器用継目無ニッケルクロム鉄合金管
JIS S 3200-7 水道用器具－浸出性能試験方法
JIS Z 2500 粉末や（冶）金用語
ISO 630-6，Structural steels－Part 6: Technical delivery conditions for seismic-improved structural steels forbuilding
ISO 3887，Steels－Determination of the depth of decarburization
ISO 4885，Ferrous materials－Heat treatments－Vocabulary
ISO 4948-1，Steels－Classification－Part 1: Classification of steels into unalloyed and alloy steels based on
chemical composition
ISO 6929，Steel products－Definitions and classification
ASME B36.10，Welded and Seamless Wrought Steel Pipe